316 Karl Eittcr v. Hauer. [2] 



6. Kalkstein von Kuklik als Zuschlag verwendet. 



Gehalt in 100 Th eilen : 



In Säuren unlöslich 0*7 



Lösliche Thonerde 1-5 



Eisenoxyd Spur 



Kohlens. Kalk 62-4 



„ Magnesia 34-8 



Summe . . 99^4 

 Der Gehalt an Eisenmetall beträgt in 100 Theilen der Koherze: 



a. 35-4 d. 220 g. 322 



b. 37-8 e. 27.8 h. 50-2 



c. 5S-6 f. 47-8 i. 304 



Zur Verschmelzung wurden diese Erze geröstet und in folgendem Ver- 

 hältnisse gattirt, welches sich auf die Menge des Ausbringens basirt : 



Von a. 



6 



Theile, 



oder 



6-82 in 



100 Theilen. 



. h. 



20 



» 



n 



22-72 „ 



» 



» 



r, C. 



6 



» 



« 



6-82 „ 



» 



» 



. Ct. 



4 



j) 



» 



4-54 „ 



n 



B 



„ e. 



i4 



» 



5> 



15-90 „ 



» 



» 



n f. 



12 



n 



» 



13-63 „ 



» 



» 



» g- 



12 



„ 



55 



13-63 „ 



» 



Jl 



. h. 



12 



n 



» 



13-63 „ 



» 



» 



„ 1. 



2 



n 



« 



2-27 „ 



» 



*> 



88 Theile 996 



Erz und 12 Theile Kalk. 



Nimmt man an , dass die gerösteten Erze im Durchschnitt wie- 

 der etwa 4 Procent Wasser anziehen, so ist die Zusammensetzung der Erze 

 in diesem Gattirungsverhältnisse die folgende : 





a. 



b. 



c. 



d. 



e. 



f. 



g- 



h. 



i. { 



Summe 



Eisenoxyd . 



S-96 



12-98 



3-91 



1-36 



6-53 



10.70 



6-49 



9-20 



0-94 



60-70 



Kieselerde . 



0-SO 



8-73 



0-33 



2-77 



8-60 



2-26 



3-96 



3-78 



120 



3436 



Thonerde . . 



0-06 



0-07 



0-09 



— 



— 



— 



0-62 



— 



— 



0-84 



Magnesia . . 



— 



— 



— 



— 



013 



— 



— 



006 



002 



0-21 



Kalkerde . . 



— 



— 



— 



— 



— 



— 



— 



002 



001 



0-03 



Manganoxydul 



— 



— 



— 



0-21 



— 



__ 



— 



— 



— 



0-21 



Wasser . . . 



. 0-27 



0-90 



0-27 



0-18 



0-63 



0-34 



0-54 



0-34 



009 



3-98 



Summe . . . 



. 6-82 



23-72 



6-80 



4-34 



13-93 



1362 



13-62 



13-62 



2-26 



99-70 



Die Menge des metallischen Eisens in diesem Erzgemenge beträgt 

 14-65 Procent. 



Es verhält sich ferner der Sauerstoff der vorhandenen Kieselsäure zu 

 jenem der erdigen Basen wie 17-85 : 0-52. 



Da für einen Holzkohlenofen erfordert wird, dass die Schlacke ein 

 Bisilikat sei, wonach der Sauerstoff der Basen die Hälfte von jenem der 

 Kieselsäure betragen soll, so fehlt noch in der ursprünglichen Zusammen- 

 setzung der Erze ein Quantum der Basen, welches 8"4 entspricht, und dies 

 wäre in Form von kohlensaurem Kalk ausgedrückt = S3-2 Procent. 



100 Theile der gerösteten Erze in der angegebenen Gattirung bedür- 

 fen demnach in runder Summe einen Zuschlag von SO Theilen Kalk, um 

 eine Bisilikatschlacke bei der Verschmelzung zu geben und es würde das 

 Verhältniss des Eisens zu dem der Schlacke nahe 1:1-4 betragen. 



